205 OSSERFATIONS SUR LA PHFSIQUE, 



pare aiix n"^ I. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. & XI. , pout eviter les 



details, il s cfl: trompe particiilierement furcen". XII. 



Ohfervations. Ces fers , difficilcs a tiavailler des leur ori£;!ne, a caufe 

 .des niatieres heterogenes <5u'ils£ont!eniient5 ne pourront jamais produirc 

 -que des aciers conimuns quant a la pate , & defesftueux qtiant a I'etoffe. 

 iNoiis voyonsque , malgre que le n°. XI , procedant de la meme gueufe que 

 lcn".XlIjait eremaceteavant I'affinage ordinaiie , ii'a qu'un trcs-legeravan- 

 ,tagc fur le n°. Xilqui ne I'a pasite. Cette qualitede fer faifit trop avidem- 

 iiient la cementation; il en exige ulie trcs-moderee, & conduite avec 

 Leaucoup de menagemont. Ce genre de fer reulliroit mieux a faire des 

 aciers naturels, 



N°. XIII. Fer procedant de la combini'ifon de eons hs n°'. priccdens, 



corroyls enfembU, 



Ce fer , compofe des bouts de tous les aurres fers corroyes enfembkj a ete 

 forge en barresde 2 J lignes de larg«ur fur 8 ligues d'epaiffeurjfa pateetoit 

 compofee de \ de grain petit, & de ^ de nerf gris , rompant en arra- 

 chant avec beaucoup d'efFort. II a ete juge de 170 degres de force ;il etoit 

 ferme a la lime , dur au marteau , forgeant bien a chaad fi a froid , ayant 

 cependant quelques veines aciereufes. 



II s'eft mediocrement bourfouftle a la cementation, en petites bullesj 

 partie rondes & partie oblongiies , & a pris une couleur bleue-atdoilee, 

 avec un grain petit, egaf & gris. 



Get acier, corroye a Buffon , qudiqu'un peuvif, s'eft bien forge & foude 

 de meme ; il a montre un grain tin , ayant du nerf ferreux & des fi- 

 landref. 



A Neronville , il s'eft chaufFe plus facilement, s'eft forge & foude aflez 

 bien; il a pris une trenipe dure, un beau grain fin gris, ayant des vei- 

 nes ferreufes, caffant ni fee, ni net. 



II n'en a point ete remis aux Couteliers. 



Les perhitions & les defauts des autres fers dont cekii-ci etoit com- 

 pofe fe font reunis, d'ou il eft re!lilte un acier mixte , qui n'eft que d'une 

 qualite mediocre. La toree de ce fer, qui a ete eftimee I -70 degres , eft 

 plus forte de p degres que le teimc moyen de celJes de ceux ci-defTus, 

 parce que ce ter a re^u un fecond affinage, qui a plus epure fes differen- 

 tes parties. Mais comme Ton ne peut unir & combiner du fer aigre avec 

 du fer doux , fans alterer Teffence de ce dernier , & que la pate qui en 

 refulte ne peut etre affez bien combinee , pour qu'clle foit homogene, 

 il en refultera toujours une etofFe inegale , qui ne pourra produite quedes 

 pciers d'une qualite infeiieure, II eft done prudent de cementec les fers 

 jthacun feparement. 



N°. XIY. 



-1i» 



